Die duktilen Pflanzenfasem new. 259 



»^ 



und Stelle an frkchein Material Versuche gemacht werden'. Danach 

 konnte man den Verlust an Duktilitat bei Oaryota und Cocos . beurteilen 

 und mit dem von Agave vergleichen. Immeriiin ist aber doch die 

 Menge der Verholzungssubstanz bei diesen letztgenannten zwei Fasern 

 mehr als 10 7o grower und besteht die ganze Faser zu fast zwei Dritteln 

 aus dieser Inkrustiermig, wahrend die Zellulose ganz zurticfcfritt. Es 

 wSre wunderbar, wenn dadurch keine Veranderung der physikalischen 

 Eigenscttaften der Zellwande erzeugt wGrde. Wasser nehmen die Fasern 

 bei ihrer Sattigung bis zu 50% aw^j wie Wiesner (Rohstoffe d. 

 Pflanzenreiches, II. Aufl., Bd. II, pag. 181) angibt. 



Ich habe einige Versuche angestellt. nm die WirkuDg des An- 

 feuchtens zu erproben, Eine Agavefaser erlangte durch Anfeuchten 

 (24 Stunden in Wasser) 17,3^0 Dehnbarkeit gegen 6% trocken. 



Dasselbe Verhalten me die Agavefaser zeigt in sehr auffailender 

 Weise auch die Faser von Leopoldinia Piacaba (aus dem Hamburger 

 botan. Mus,), die sog, Para-Piassave, Wahrend namlich im lufttrocknen 

 Zustande die Bruchdehnung hier nur bis 3,85 7o erreicht, steigt sie im 

 wassergesattigten Zustande auf die enorme Hohe von 26,5%. Auch 

 diese Faser ist nicht so stark inkrustlert wie Oaryota. Das geht schon 

 daraus hervor, da6 ihre Membranen nnter dem Mikroskop fast rein 

 wei6 erscheinen, im Gegensatz zu Caryota. Die braune Farbe, welche 

 die Para-Piassave makroskopisch zeigt, ist dujch den Zellinhalt ver- 

 ursacht Zu den Verholzungsreagentien verhS,lt sie sich wie Agave. 



Eine CaryotafasGTj welche ebenfalls 24 Stunden in Wasser gelegen, 

 zeigte 19 % Dehnbarkeitj wahrend trockene Fasern nicht selten 27 **/o 

 erreicfaen. Hier ist also keine ErhShung durch die Quellung erreicht, 

 wahrend bei der weniger verholzten Agavefeiser dieselbe deutlich her- 

 vortriti 



Diese noch sehr luckenhaftcn Versuche sprechen daffir, da6 

 Starke Verholzung ahnlich der Imbibition mit Wasser eine Erh(Shung 

 der Duktilitat bewirkt, allerdings nur, wenn sonst die Ubrigen not- 

 wendigen Bedingungen im inneren Bau der ZeUelemente Duktilitat 

 s^ulassea. 



17= 



